リチウム・硫黄電池
研究

| アノード | カソード | 日付 | 出所 | サイクル後の比容量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ポリエチレングリコールでコートされたメソ孔カーボン | 2009年5月17日 | ウォータールー大学 | 1,110 mA⋅h/g after 20 cycles at a current of 168 mA⋅g−1 | Minimal degradation during charge cycling. To retain polysulfides in the cathode, the surface was functionalized to repel (hydrophobic) polysulfides. In a test using a glyme solvent, a traditional sulfur cathode lost 96% of its sulfur over 30 cycles, while the experimental cathode lost only 25%. |
| シリコンナノワイヤ | 硫黄でコートされた不規則なカーボンナノチューブ | 2011 | スタンフォード大学 | 730 mA⋅h/g after 150 cycles (at 0.5C) | An electrolyte additive boosted the faraday efficiency from 85% to over 99%. |
| シリコンナノワイヤ/カーボン | 硫黄でコートされた、炭水化物から作られた不規則なカーボンナノチューブ | 2013 | CGS | 1,300 mA⋅h/g after 400 cycles (at 1C) | Microwave processing of materials and laser-printing of electrodes. |
| シリコンカーボン | 硫黄 | 2013 | フラウンホーファー協会 for Material and Beam Technology IWS | ? after 1,400 cycles |  |
|  | 共重合硫黄 | 2013 | アリゾナ大学  | 823 mA⋅h/g at 100 cycles | Uses "inverse vulcanization" on mostly sulfur with a small amount of 1,3-diisopropenylbenzene (DIB) additive |
|  | 多孔性TiO2 でカプセル化した硫黄ナノ粒子 | 2013 | スタンフォード大学 | 721 mA⋅h/g at 1,000 cycles (0.5C) | shell protects the sulfur-lithium intermediate from electrolyte solvent. Each cathode particle is 800 nanometers in diameter. Faraday efficiency of 98.4%. |
|  | 硫黄 | 2013年6月 | オークリッジ国立研究所 | 1200 mA·h/g at 300 cycles at 60 ℃ (0.1C) 800 mA·h/g at 300 cycles at 60 ℃ (1C)  | Solid lithium polysulfidophosphate electrolyte. Half the voltage of typical LIBs. Remaining issues include low electrolyte ionic conductivity and brittleness in the ceramic structure. |
| リチウム | Sulfur-graphene oxide nanocomposite with スチレン・ブタジエン-カルボキシメチルセルロース共重合体結合剤を有する硫黄-グラフェン酸化物ナノ複合材料 | 2013 | ローレンス・バークレー国立研究所 | 700 mA·h/g at 1,500 cycles (0.05C discharge) 400 mA·h/g at 1,500 cycles (0.5C charge/ 1C discharge) | Voltage between about 1.7 and 2.5 volts, depending on charge state. Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide) dissolved in a mixture of nmethyl-(n-butyl) pyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)-imide (PYR14TFSI), 1,3-dioxolane (DOL), dimethoxyethane (DME) with 1 M lithium bis-(trifluoromethylsulfonyl)imide (LiTFSI), and lithium nitrate (LiNO3). High porosity polypropylene separator. Specific energy is 500 W⋅h/kg (initial) and 250 W⋅h/kg at 1,500 cycles (C=1.0) |
| リチウム化グラファイト | 硫黄 | 2014年2月 | Pacific Northwest National Laboratory | 400 cycles | Coating prevents polysulfides from destroying the anode. |
| リチウム化グラフェン | 硫黄/リチウム硫黄パッシベーション層 | 2014 | OXIS Energy | 240 mA·h/g (1000 cycles) 25 A·h/cell | Passivation layer prevents sulfur loss |
| リチウム硫黄電池 | カーボンナノチューブ/硫黄 | 2014 | 清華大学 | 15.1 mA·h⋅cm−2 at a sulfur loading of 17.3 mgS⋅cm−2 | A free-standing CNT–S paper electrode with a high areal sulfur-loading was fabricated, in which short MWCNTs served as the short-range electrical conductive network and super-long CNTs acted as both the long-range conductive network and intercrossed binders. |
|  | 構造的支持のために少し還元された酸化グラフェンを有するガラス被膜硫黄 | 2015 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 700 mA⋅h⋅g−1 (50 cycles) | Glass coating prevents lithium polysulfides from permanently migrating to an electrode |
| リチウム | 硫黄 | 2016 | LEITAT | 500 W⋅h/kg | ALISE H2020 project developing a Li-S battery for cars with new components and optimized regarding anode, cathode, electrolyte and separator |